## Pengaruh Jumlah Silika Gel Dan Lama Proses Refluks Pada Daur Ulang Alkohol Sisa Pembuatan Pektin Dari Kulit Buah Jeruk Peras
Mhd. Nuh(1),  Mahyu Danil(2), Wan Bahroni Jiwar Barus(3),Miranti(4), Mhd. Imam Fajar(5)
(1)(2)(3)(4)Dosen Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara
(5)Alumni Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara
mhd_nuh@uisu.ac.id (1), mahyudanil1909@gmail.com (2), wanbahroni@fp.uisu.ac.id (3), mirantiuli@gmail.com (4), imamfajar@gmail.com (5)

## ABSTRAK
Alkohol komersial diperoleh dari destilasi yang hanya menghasilkan 95% etanol karena etanol dan air dapat membentuk  azeotrop  yang  mendidih  pada  temperatur  78,1°C,  sedangkan  kemurnian  etanol  sebagai  bahan bakar  harus  99%.  Teknik  pemisahan  alkohol  yang  biasa  digunakan  adalah  destilasi,  pervaporasi  dengan membran  dan  adsorpsi.  Beberapa  metoda  destilasi  yang  telah  dikembangkan  adalah  destilasi  azeotrop, destilasi  reaktif  dan  destilasi  ekstraktif.  Pada  dasarnya  prinsip  ketiga  metoda  destilasi  tersebut  sama,  yaitu menggunakan  entrainer  atau  zat  pemisah.  Adsorben  merupakan  bahan  berpori  yang  digunakan  untuk menyerap  komponen  dari  campuran  yang  akan  dipisahkan.  Berdasarkan  sifatnya  terhadap  air,  adsorben dibagi  menjadi  2,  yaitu  adsorben  hidrofob  dan  hidrofil.  Zeolit  alam  dan  silika  gel  merupakan  adsorben hidrofil karena mempunyai kemampuan menyerap air. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Pertanian  UISU.  Model    rancangan    yang  digunakan    pada  penelitian  ini  adalah  Rancangan  Acak  Lengkap (RAL)  faktorial yang  terdiri  atas  dua faktor  utama yaitu : Faktor  I: Jumlah Adsorben (A) terdiri atas 4 taraf perlakuan yaitu : A 1 = 10%, A 2 = 20%, A 3 = 30% dan A 4 = 40%. Faktor II : Lama Proses Refluks (T) yang terdiri atas 4 taraf  yaitu : T 1 = 20 menit, T 2 = 40 menit, T 3 = 60 menit dan T 4 = 80  menit. Parameter yang diamati terdiri dari kadar alkohol, volume alkohol dan pH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah adsorben  berpengaruh  berbeda  sangat  nyata  (P>0.01)  terhadap  kadar  alkohol  dan  volume  alkohol,  namun berpengaruh  tidak  nyata  (P<0.05)  terhadap  pH.  Lama  proses  refluks  berpengaruh  berbeda  sangat  nyata (P>0.01) terhadap kadar alkohol dan volume alkohol, namun berpengaruh tidak nyata (P<0.05) terhadap pH. Interaksi perlakuan berpengaruh berbeda sangat  nyata (P>0.01) terhadap kadar alkohol namun berpengaruh tidak nyata (P<0.05) terhadap volume alkohol dan pH.
Kata Kunci : Pemurnnian Alkohol Mengguunakan Adsorben.

## ABSTRACT
Commercial  alcohol  is  obtained  from  distillation  which  only  produces  95%  ethanol  because  ethanol  and water can form an azeotrope that boils at a temperature of 78.1 ° C, while the purity of ethanol as a fuel must be  99%. The  alcohol  separation  techniques  commonly  used  are  distillation,  pervaporation  with  membranes and  adsorption. Several  distillation  methods  that  have  been  developed  are  azeotropic  distillation,  reactive distillation  and  extractive  distillation. Basically,  the  principle  of  the  three  distillation  methods  is  the  same, namely using an entrainer or separating agent. Adsorbents are porous materials used to absorb components from  the  mixture  to  be  separated. Based  on  their  properties  towards  water,  adsorbents  are  divided  into  2, namely hydrophobic and hydrophilic adsorbents. Natural zeolites and silica gels are hydrophilic adsorbents because they have the ability to absorb water. This research was conducted in the Laboratory of the Faculty of Agriculture, UISU. The design model used in this study was a factorial Completely Randomized Design (CRD) consisting of two main factors, namely: Factor I: Amount of Adsorbent (A) consisting of 4 levels of treatment, namely: A1 = 10%, A2 = 20%, A3 = 30% and A4 = 40%. Factor II: Duration of Reflux Process (T) consisting of 4 levels, namely: T1 = 20 minutes, T2 = 40 minutes, T3 = 60 minutes and T4 = 80 minutes. The parameters observed consisted of alcohol content, alcohol volume and pH. The results showed that the amount of adsorbent had a very significant effect (P> 0.01) on alcohol content and alcohol volume, but had no  significant  effect  (P  <0.05)  on  pH. The  duration  of  the  reflux  process  had  a  very  significant  effect  (P> 0.01) on alcohol content and alcohol volume, but had no significant effect (P <0.05) on pH. The interaction of treatments had a very significant effect (P>0.01) on alcohol content but had no significant effect (P<0.05) on alcohol volume and pH.
Keywords : Alcohol Purification Using Adsorbent.
Nuh  M,  Danil  M,  Bahroni  Jiwar  Barus  W,  Imam  Fajar  M  :  Pengaruh  Jumlah  Silika  Gel Dan  Lama  Proses  Refluks  Pada  Daur  Ulang  Alkohol  Sisa  Pembuatan  Pektin  Dari  Kulit Buah Jeruk Peras

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Limbah adalah buangan  yang dihasilkan dari suatu  proses produksi baik  industri maupun domestik (rumah tangga).  Pengelolaan  yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan  dan  kesehatan.  Diketahui  bahwa  akumulasi  sampah  organik  terurai  dan mengeluarkan  bau  tidak  sedap.  Salah  satu  cara  mengolah  limbah  tersebut  yaitu mengolahnya  menjadi  alkohol  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber  energi.  Alkohol atau  sering  disebut  dengan  etanol  dalam  kehidupan  sehari-hari  dikenal  sebagai  pelarut, bahan antiseptik dan bahan bakar alternatif pengganti bensin. Alkohol komersial diperoleh dari destilasi yang hanya menghasilkan 95% etanol karena etanol dan air dapat membentuk azeotrop  yang  mendidih  pada  temperatur  78,1°C,  sedangkan  kemurnian  etanol  sebagai bahan bakar harus 99% (Rakhmatullah, dkk ., 2007).  Alkohol sisa produksi bila dibiarkan dapat  menjadi  masalah  lingkungan  seperti  polusi.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut alcohol  sisa  produksi  dapat  dimanfaatkan  dengan  cara  memurnikannya  kembali.  Pada umumnya  alcohol  sisa  produksi  memiliki  kadar  berkisar  antara  70-85%.  Sehingga  jika alkohol ingin digunakan kembali maka konsentrasinya harus ditingkatkan hingga mencapai kadar alkohol 96- 99%. Untuk meningkatkan kadar alkohol hingga mencapai 99% adalah dengan proses dehidrasi.  Teknik pemisahan alkohol yang biasa digunakan adalah destilasi, pervaporasi  dengan  membran  dan  adsorpsi.  Beberapa  metoda  destilasi  yang  telah dikembangkan  adalah  destilasi  azeotrop,  destilasi  reaktif  dan  destilasi  ekstraktif.  Pada dasarnya prinsip ketiga metoda destilasi tersebut sama,  yaitu menggunakan entrainer atau zat pemisah. Destilasi azeotrop etanol-air dengan penambahan toluena akan membentuk 3 campuran azeotrop, yaitu etanol-air, etanol-toluena dan air-toluena. Ravagnani dkk ., (2010) telah melakukan produksi etanol anhidrat dengan destilasi ekstraktif menggunakan etilen- glikol  dan  tetraetilen-glikol  diperoleh  kadar  etanol  berturut-turut  adalah  99,08%  dan 99,14%.  Proses adsorpsi pada pemurnian alkohol dapat dilakukan secara tunggal dan bisa juga  merupakan  kelanjutan  dari  destilasi.  Pengambilan  bioetanol  hasil  fermentasi  dengan metoda  adsorpsi  hidrofob  diperoleh  adsorben  yang  paling  baik  menyerap  etanol  adalah magnesium  silikat.  Pemisahan  komponen  tertentu  dari  larutan  dengan  metoda  adsorpsi telah  dilakukan  Zhang dkk .,  (2008)  yang  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  95,6%  vanillin dapat  teradsorp  dari  larutan  berair  menggunakan  adsorben  polimer  makropori  yang  telah dilakukan  crosslinking  dengan  polistirena.  Adsorben  polimer  juga  digunakan  untuk memisahkan  benzalkonium  klorida  dari  air  diperoleh  persentase  benzalkonium  klorida sebesar  98,9%  (Iriana  dan  Tuomo.  2009).  Biazon dkk .  (2009)  menggunakan  adsorben silika  yang dikombinasikan dengan SPME (Solid  Phase Microextraction) dalam ekstraksi bir.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang  yang diuraikan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penelitian mengenai  Pengaruh  Jumlah  Silika Gel  Dan  Lama  Proses Refluks Pada Daur Ulang Alkohol Sisa Pembuatan Pektin Dari Kulit Buah Jeruk Peras.

## 3. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  mengenai Pengaruh  Jumlah  Silika  Gel  Dan  Lama  Proses  Refluks  Pada  Daur  Ulang  Alkohol  Sisa Pembuatan  Pektin  Dari  Kulit  Buah  Jeruk  Peras.  Dimana  Tujuan  penelitian  untuk mengetahui  pengaruh  jumlah  dan  lama  proses  refluks  pada  daur  ulang  etanol  sisa produksi pektin dari kulit buah jeruk peras.
Nuh  M,  Danil  M,  Bahroni  Jiwar  Barus  W,  Imam  Fajar  M  :  Pengaruh  Jumlah  Silika  Gel Dan  Lama  Proses  Refluks  Pada  Daur  Ulang  Alkohol  Sisa  Pembuatan  Pektin  Dari  Kulit Buah Jeruk Peras

## 4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi bagi dunia pertanian, pendidikan dan penelitian  selanjutnya  yang  serumpun  mengenai  Pengaruh  Jumlah  Silika  Gel  Dan  Lama Proses  Refluks  Pada  Daur  Ulang  Alkohol  Sisa  Pembuatan  Pektin  Dari  Kulit  Buah  Jeruk Peras.

## II. METODE
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kulit  jerut  peras.  silika  gel,  alcohol, HCL,  KOH  dan  aquadest.  Penelitian  ini  menggunakan  Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL) Faktorial  yang terdiri  atas dua faktor utama  yaitu : Faktor  I : Jumlah Silika Gel (A)  yang terdiri dari empat taraf  yaitu : A 1 = 10%,  A 2 = 20%,   A 3 = 30%,   A 4 = 40%.  Faktor  II  : Lama  proses refluks yang terdiri dari empat taraf   yaitu  ;  T 1 = 20 menit,  T 2 = 40 menit, T 3 =  60  menit,    T 4 =  80  menit,  dengan  penelitian    3  ulangan.  Analisis  parameter  kadar alkohol, volume alcohol dan pH. Teknik lain yang dapat dijadikan solusi efektif pemisahan alkohol  adalah  destilasi  adsorptif,  yaitu  metoda  destilasi  dan  adsorpsi  dilakukan  secara simultan.  Salah  satu  aplikasi  destilasi  adsorptif  adalah  pengambilan  air  dari  sistem isopropil alkohol-air yang dilakukan oleh Mujiburohman dkk . (2006) diperoleh kemurnian isopropil  alkohol  sebesar  99,5%.    Adsorben  merupakan  bahan  berpori  yang  digunakan untuk  menyerap  komponen  dari  campuran  yang  akan  dipisahkan.  Berdasarkan  sifatnya terhadap air, adsorben dibagi menjadi 2, yaitu adsorben hidrofob dan hidrofil. Zeolit alam dan  silika  gel  merupakan  adsorben  hidrofil  karena  mempunyai  kemampuan  menyerap  air (Robert  and  Green,  1999).  Silika  gel  ini  merupakan  bahan  penting  karena  sifatnya  yang inert,  hidrofilik,  dan  mempunyai  kestabilan  termal  dan  mekanik  yang  tinggi  serta  realtif tidak  mengembang  pada  pelarut  organik  jika  dibandingkan  dengan  padatan  resin  polimer organik  (Ke  dan  Stroeve,  2005).  Silika  gel  berbentuk  silika  amorf  yang  memiliki karakteristik  pertukaran  massa  yang  tinggi,  porositas  dan  luas  permukaan  spesifik  serta memiliki  daya  tahan  tinggi  terhadap  panas  (Buhani  dan  Suharso,  2012).  Kemudian  silika gel  tersebut  dimodifikasi  dengan  difenilkarbazon  yang  merupakan  molekul  yang  bersifat polidentat dan sifatnya tidak larut dalam air dan asam mineral encer (Sudiarta, dkk ., 2013).. Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di  Laboratorium  Teknologi  Hasil  Pertanian  Fakultas Pertanian UISU Jl. Karya Wisata, Gdg. Johor, Kota Medan.

## III. HASIL PENELITIAN
Dari hasil uji statistik secara umum menunjukkan bahwa jumlah silica gel dan lama proses refluks  berpengaruh  terhadap  parameter  yang  diamati.  Data  rata-rata  hasil  pengamatan pengaruh jumlah adsorben dan lama proses refluks dapat dilihat pada   Tabel 1 dan 2
Tabel 4.1 Pengaruh Jumlah Silika Gel terhadap Parameter yang Diamati.
Jumlah Silika Gel (A) Kadar Alkohol (%) Volume Alkohol (ml) p H A 1 = 10% 85.00 bB 471.67 aA 6.67 aA A 2 = 20% 85.50 bB 439.17 bB 6.73 aA A 3 = 30% 89.33 aA 428.33 bcBC 6.79 aA A 4 = 40% 89.50 aA 412.50 cC 6.71 aA
Nuh  M,  Danil  M,  Bahroni  Jiwar  Barus  W,  Imam  Fajar  M  :  Pengaruh  Jumlah  Silika  Gel Dan  Lama  Proses  Refluks  Pada  Daur  Ulang  Alkohol  Sisa  Pembuatan  Pektin  Dari  Kulit Buah Jeruk Peras
Gambar 1. Gambar grafik batang Pengaruh Jumlah Silika Gel terhadap Parameter
Tabel 4.2 Pengaruh Lama Proses Refluks terhadap Parameter yang Diamati.
Lama Proses (T) Kadar Alkohol (%) Volume Alkohol (ml) p H T 1 = 20 menit 85.17 bB 452.50 aA 6.76 aA T 2 = 40 menit 86.17 bB 445.83 abAB 6.71 aA T 3 = 60 menit 88.83 aA 429.58 bcBC 6.71 aA T 4 = 80 menit 89.17 aA 423.75 cC 6.72 aA
Gambar2. Gambar grafik batang Pengaruh lama proses refluks terhadap parameter
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 Kadar Alkohol Volume Alkohol p H
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 Kadar Alkohol Volume Alkohol p H

## 1. Kadar Alkohol (%)
Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah  silica gel  yang digunakan maka semakin  tinggi  kadar  alkohol  yang  dihasilkan.  Hal  ini  disebabkan  semakin  banyak  silica gel  yang  digunakan  maka  semakin  banyak  air  yang  terserap  kedalam  silica  gel  tersebut. Pemanasan ketika proses destilasi adsorptif yang dilakukan pada suhu 80°C, karena etanol mendidih  pada  suhu  78,4°C  sedangkan  air  100°C  (Ira, dkk .,  2012).  Ketika  absorbs dilakukan,  uap  air  dan  etanol  akan  melewati  adsorben  dan  adsorben  akan  menyerap  air sehingga  kadar  alkohol  bisa  naik.  Mekanisme  adsorpsi  yang  terjadi  adalah  uap  air  akan mengisi  pori-pori  adsorben  karena  molekul  air  mempunyai  diameter  lebih  kecil  dari adsorben, yaitu 2,75 Å sedangkan silika gel 2-5 Å, bila ditinjau dari kepolarannya, air lebih bersifat  polar  dibandingkan  etanol  sehingga  silika  gel  yang  merupakan  adsorben  hidrofil akan  cenderung  mengadsorpsi  senyawa  polar  (Robert  dan  Green,  1999).  Dari  Tabel.  2 menunjukkan  bahwa  peningkatan  kadar  alkohol  terjadi  seiring  dengan  semakin  lama proses refluks yang dilakukan. Hal ini disebabkan semakin lama proses refluks maka silika gel  teraktivasi  mampu  mengadsorbsi  air  pada  sampel  sehingga  kadar  alkohol  meningkat. Air dalam bioethanol  dapat  teradsorpsi dengan semakin lama proses  refluks karena silica gel yang  digunakan  memiliki  daya  serap  tinggi  terhadap  air  dan  juga  bersifat  hidrofilik sehingga air dalam bioethanol dapat diserap secara sempurna dan terikat pada poriadsorben sehingga kemurnian etanol meningkat. Adsorpsi tersebut merupakan fenomena permukaan yang  terjadi  pada  campuran  bioetanol  air  pada  fasa  gas.  Pada  fasa  gas  molekul  air  dan bioethanol akan terpisah, dan kemudian tertarik dan menempel pada permukaan adsorben (Marwati dkk ,  2005 dalam Oktaviani dkk ,  2017).Kemurnian  alkohol  akan  semakin  besar apabila  jumlah  silica  gel  dan  waktu  proses  refluks  juga  semakin  lama,  dengan  demikian kontak antara adsorben yang digunakan dengan etanol semakin besar sehingga kemurnian yang  didapat  meningkat.  Menurut  Rahman  dan  Setyawati,  (2012)  bahwa  air  dalam campuran etanol dapat teradsorpsi karena gaya tarik dari permukaan silica gel lebih besar dari pada gaya tarik yang menahan air tersebut untuk tetap larut dalam etanol. Proses gaya tarik  ini  memanfaatkan  sifat  fisik  silica  gel yaitu  hidrofilik  sehingga  air  dalam  campuran etanol dapat diserap secara sempurna dan kemurnian etanol mengalami peningkatan.

## 2 Volume Alkohol (ml)
Dari Tabel 1. menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah silica gel yang digunakan maka semakin  rendah  volume  alkohol  yang  dihasilkan.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  banyak silica gel yang digunakan maka jumlah pori-pori yang terdapat pada adsorben tersebut juga semakin banyak sehingga penyerapan air yang terdapat pada campuran alkohol juga akan semakin  tinggi  sehingga  volume  alkohol  yang  dihasilkan  setelah  dilakukan  adsorbsi semakin  sedikit..  Menurut  Susilo dkk .,  (2018)  menyatakan  bahwa  absorben  memiliki diameter molekul yang lebih kecil dari pada air, sedangkan metanol dan etanol tidak dapat masuk  kedalam  adsorben  hal  ini  dikarenakan  etanol  dan  metanol  memiliki  diameter molekul  yang  lebih  besar  dari  pada  adsorben.  Faktor  lain  yang  dapat  menyebabkan penurunan  volume  alkohol  adalah  terjadinya  penguapan  pada  saat  penyaringan  alkohol dengan adsorben dan pengukuran kadar alkohol setelah dilakukan proses adsorpsi sehingga sebagian  alkohol  hilang  (Ira dkk .,  2012)  Dari  Tabel  2.  menunjukkan  bahwa  penurunan volume  alkohol  terjadi  seiring  dengan  semakin  lama  proses  refluks  yang  dilakukan. Keadaan ini didukung oleh pernyataan Khaidir (2011) bahwa semakin lama waktu absorbsi maka  jumlah  air  yang  terjerap  akan  semakin  meningkat  sehingga  menyebabkan pengurangan  hasil  volume  alkohol  akhir  setelah  dilakukan  absorbsi.  Selain  itu, kemungkinan disebabkan karena diduga terjadi pembentukan multilapisan ( multilayer) dari alkohol  yang  terjerap  pada  permukaan  adsorben,  sehingga  menyebabkan  pengurangan
Nuh  M,  Danil  M,  Bahroni  Jiwar  Barus  W,  Imam  Fajar  M  :  Pengaruh  Jumlah  Silika  Gel Dan  Lama  Proses  Refluks  Pada  Daur  Ulang  Alkohol  Sisa  Pembuatan  Pektin  Dari  Kulit Buah Jeruk Peras
volume  alkohol  setelah  proses.  Lapisan  multilayer  terjadi  karena  adanya  gaya  Van  Der Waals pada adsorpsi fisika sehingga pada proses adsorpsi terbentuk lapisan adsorbat pada permukaan adsorben lebih dari satu (Susilo, dkk ., 2018).

## 3  pH
Hasil  analisis  sidik  ragam  (lampiran  6)  menunjukkan  bahwa  jumlah  silika  gel  dan  lama proses  refluks  memberikan  pengaruh  yang  berbeda  tidak  nyata  (P<0.05)  terhadap  pH alkohol, sehingga pengujian selanjutnya tidak dilakukan.

## IV. KESIMPULAN
Berrdasarkan  hasil  pernerlitian  yang  terlah  dilakurkan,  maka  dapat  disimpurlkan  bahwa Berdasarkan  hasil  uji  beda  menggunakan  T-Test  Dependent  diperoleh  kadar  hemoglobin ibu  hamil  anemia  sebelum  diberikan  teh  bunga  Rosella  rata-rata  9,19  dengan  standar deviasi  (0,880)  dan  sesudah  diberikan  teh  bunga  Rosella  rata-rata  10,79  dengan  standar deviasi (0,729).Maka, didapatkan selisih rata-rata kadar hemoglobin sesudah dan sebelum pemberian  teh  Rosella  mengalami  peningkatan  sebesar  1,6  gr/dl  serta  nilai  signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan kadar hemoglibin sesudah  diberikan  perlakuan  terhadap  sampel  pemberian  teh  bunga  rosella  di  klinik Nasywa tahun 2024, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Brooks,  Purification  Of  Light  Alcohols  Using  Macroporous  Hydrophobic Membranes, Chemistry, Worcester Polytechnic Institute, Worcester, USA.
Al-Sheh,  Erwin  dan  Rudi  Kartika.  2004.  Pembuatan  Bioetanol  dari  Singkong  Karet ( Manihot  Glaziovii  Muell )  dengan  Hidrolisis  Enzimataik  dan  Difermentasi Menggunakan Saccharomyces Cerevisiae . Jurnal Atomik Vol. 1, No. 1: h.10-12. Anonim. 2009. Jus Jeruk Siam : Dibalik Rasa Pahit Temukan Manfaat yang Menakjubkan. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol. 31 No. 2.
Atkins, W.J., 1990, Sol-Gel  Science : The Physics and Chemistry of Sol-Gel  Processing, Academic Press, San Diego
Biazon C L, Brambilla, R. Rigacci A, Tânia M P and Dos Santos J HZ, 2009.  Combining silica-based adsorbents and SPME fibers in the extraction of the volatiles of beer: an exploratory  study,  Analytical  and  bioanalytical  chemistry,  394,  2,  549-556 http://dx.doi.org/10.1007/s00216-009-2695-y .
Buhani dan Suharso. 2012. Modifikasi Silika dengan 3-Aminopropiltrimetoksisilan melalui Proses  Sol  Gel  untuk  Adsorpsi  Ion  Cd  (II)  dari  Larutan. Jurnal  Sains  MIPA Universitas Lampung Vol. 8, No. 3, (2012).
Cestari,  A.R.,  Vieira,  E.F.S.,  Simoni,  J.A.,  dan  Airoldi,  C.,  2000,  Thermochemical Investigation  on  the  Adsorption  of  Some  Divalent  Cations  on  Modified  Silicas obtained from Sol-Gel Process, Thermochimica Acta, 348, 25-31
Erich  K  2002.  Handbook  of  Laboratory  Distillation  (edisi  ke-3rd).  Elsevier  Science  Ltd. ISBN 0-444-55640-0.
Fellows,  P.  2002. Food  Processing  Technology,  Edisi  2 .  London:  Woodhead  Publishing Limited.
Gavin  Towler and R K  Sinnott.  2007. Chemical  Engineering Design:  Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design ( https://archive.org/detai ls/chemicalengineer0000towl_o0z2) . Butterworth-Heinemann.  ISBN 0-7506- 8423- 2.
Nuh  M,  Danil  M,  Bahroni  Jiwar  Barus  W,  Imam  Fajar  M  :  Pengaruh  Jumlah  Silika  Gel Dan  Lama  Proses  Refluks  Pada  Daur  Ulang  Alkohol  Sisa  Pembuatan  Pektin  Dari  Kulit Buah Jeruk Peras
Geankoplis, Christie. 1977. Transport Processes and Unit Operation 3 rd Edition. Prentice Hall Inc. New Delhi: India.
Ginting.  2008. Kemampuan  Penyerapan  Saccharomyces  Cereviseae  Terimobilisasi  Pada Campuran  Antara  Silika  Gel  dan  Zeolit  Terhadap  Ion  Timbal  (Pb)  II. Skripsi. Unimed Medan: FMIPA.
Giyatmi.  2008. Penurunan  Kadar  Cu,  Cr  dan  Ag  Dalam  Limbah  Car  Industri  Perak  di Kotagede  Setelah  Diadsorpsi  Dengan  Tanah  Liat  Dari  Ddaerah  Godean. Yogyakarta: Seminar Nasional SDM Teknologi Nuklir.
Grace  Davison.  2010,  Ethilenimine  in  the  Synthetic  Routes  of  a  New  Silytating  Agent  : Chelating  Ability  of  Nitrogen  and  sulfur  Donor  Atoms  After  Anchoring  Onto Surface of Silica Gel, Polyhedron, 19, 367-373
Hanafiah, A. K . 2000. Dasar-Dasar Ilmu Tanah Ultisol. Jakarta: PT. Agro Media Pustaka. Indyah, A. 2017. Pengaruh Perlakuan Asam dan Waktu Fermentasi terhadap Pembentukan Bioetanol dengan Bahan Baku Sabut Kelapa." Jurnal Teknik Kimia Vol. 23, No. 3, Ira  F,  Gunawana  dan  Hastutia  R.  2012.  Pengkayaan  Alkohol  Ciu  Bekonang  dengan Metode Destilasi  Adsorptif Menggunakan  Zeolit  Alam  dan Silika Gel .  a  Analytical Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Semarang. Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 15 (3) (2012) : 79 – 83.
Irina  T  and  Tuomo  S.  2009.    Modeling  of  adsorptive  removal  of  benzalkonium  chloride from water with a polymeric adsorbent, Separation and Purification Technology, 69, 2, 185-194 http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2009.07.017 . Ismail, N.S.M, Ramli, N., Hani, N.M. and Meon, Z. 2012. Extraction and Characterization of  Pectin  From  Dragon  Fruit  (Hylocereus  Polyhizus)  Using  Varoius  Extraction Conditions. Sains Malaysiana Vol. 41 No. 1.
Jannah, R A. 2016.  Destilasi  Adsorptif Menggunakan Gel  Silika pada Pemurnian Etanol. Skripsi . Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang.
Kartika,  S.,  Rudy,  Harisman  Jaya  dan  Arif  Mulyanto.  2013.  Analisa  Pengaruh  Lama Fermentasi dan Temperatur Distilasi terhadap Sifat Fisik ( Specific Gravity dan Nilai Kalor) Bioetanol Berbahan Baku Nanas ( Ananas comosus ). Dinamika Teknik Mesin 3, No. 2, (2013).
Accepted Date Revised Date Decided Date Accepted to Publish 18 Juni 2024 27 Juni 2024 05 Juli 2024 Ya